316 RECHERCHES SUR LE NICKEL 



ce recuit, bien conduit, abrège la durée de la variation 

 sensible des barres. 



Les expériences ci-dessus devront être complétées par 

 une détermination des variations inverses à température 

 ascendante. Mais ces expériences de très longue durée 

 ne pourront être entreprises que lorsque les barres au- 

 ront pris leur état définitif. 



Les nombres qui précèdent montrent qu'il convient 

 de n'employer les nouveaux alliages qu'après les avoir 

 soumis à un recuit plus ou moins complet suivaut l'usage 

 auquel on les destine. Lorsqu'une variation de \0^. par 

 mètre est admissible, un recuit de quatre-vingts à cent 

 heures à 100" est pleinement suffisant pour assurer la 

 permanence d'un instrument pendant une année au 

 moins. Si une constance deux fois plus grande est exi- 

 gée, il faut faire suivre ce recuit d'une série de chauffes 

 telles, par exemple, que la règle séjourne au moins quatre 

 cents heures dans la région de 80" à 60°, sept cents heu- 

 res de 60" à 40". Il n'y a aucun inconvénient d'ail- 

 leurs, comme aucun avantage semble-t-il à interrompre 

 ces chauffes et à pratiquer le recuit en plusieurs fois. 



Même après ce traitement, les variations seraient en- 

 core trop fortes pour des règles-étalons de premier or- 

 dre; mais elles seraient réduites au-dessous de la limite 

 imposée par la précision que comportent les règles géo- 

 désiques si l'on pouvait vérifier leur équation avant et 

 après une campagne de quelques mois. 



Ces variations sont aussi peu gênantes en horlogerie. 

 Une variation de 1 fj. par mètre dans un pendule modifie 

 sa durée d'oscillation d'une quantité inférieure à 0,05 

 seconde par jour. Or, après six ou sept mois de repos, une 



